Pf aff: Untersuchungen über die absolute Härte des KcdTcspathes etc. 383 
erfolgte dasselbe nach dem Rande der Kurve hin, von dem 
Punkte C; aus die Kurve für die Rhomboederfläche ist punktirt. 
Gyps. 
Für den Gyps sind mir bis jetzt nur Beobachtungen 
der Härte auf der Fläche der vollkommensten Spaltbarkeit, 
P, bekannt, die aber zum Theil sehr unsicher in ihren An- 
gaben sind, theils sich ebenfalls widersprechen. Franz giebt 
das Minimum in der kleinen Diagonale an, ein zweites 110° 
von ihm verschieden. Seebeck erhielt keine sicheren Resultate. 
Frankenheim erklärt die Richtung der Maxima und Minima 
für ungewiss, Exner glaubt 2 Minima, parallel den Kanten 
mit den beiden andern Bruchlinien (M und T) von un- 
gleichem Werthe aus seinen Beobachtungen ableiten zu 
können, Angström findet das Härtemaximum 14 n mit der 
fasrigen Theilbarkeit bildend, nach Exner liegt es in einer 
Richtung, die 20° mit dieser einschliesst, doch meint er auch, 
die Beschaffenheit der Gypskrystalle mache sie nicht sehr ge- 
eignet zu Härtebestimmungen, namentlich auf anderen Flächen, 
als der Fläche P, aber auch diese erschienen stets mehr oder 
weniger gewellt. Das hat nun allerdings für die meisten 
Gypskrystalle seine Richtigkeit. Dennoch findet man unter 
den wegen ihres regelmässig ebenen Blätterbruches schon lange 
von den Optikern benützten etwas weingelben Zwillingen vom 
Montmartre sehr gute Stücke, bei denen es möglich ist, zu- 
nächst vollkommen ebene und glatte P-Flächen herzustellen. 
Aber auch die beiden andern Bruchflächen konnte ich in 
folgender Weise sehr gut eben und glatt darstellen. An 
einem grösseren dickeren derartigen Zwillingsstücke wurde 
zunächst durch Loslösen eines kleinen Blättchens der betref- 
fende Bruch (an dem einen Stücke M, an dem andern T) 
kenntlich gemacht. Dann wurde das ganze Stück ringsum 
mit einem dicken Wulste von Siegellack umgeben, der wie 
ein Reif das ganze Stück umschloss. Nun wurde parallel 
